CHRONIQUE lîT COKRESPONUANCK 



8:i9 



que le son caractéristique cesse d'être produit, l'endaut 

 Cl' temps, le courant étiiut fermé, l'on pourra efCectuer 

 un travail quelconque. l/elVel acoustique eu question 

 peut être renforcé de lieaucoup au moyen d'un tube 

 ■acoustique disposé' devant la memlirane du réson- 

 nateur. 



§ ■). — Électricité industrielle 



Uétcriniiiation <]e.s qualités niasnéliqiics 

 du fer. — M. Th. Bruger vient de construire un appa- 



Fig. \, — Vuo en coupe de l'appareil pour la détermination 

 des quaiitéfi magiiêliijues du fer. — F, barre de for; R, bo- 

 bine magnétisante; L, spirale de bismutli; 11, H. loquets 

 à ressort; J, cadre de fer dnu\. 



reil très intéressant pour l'examen des qualités magné- 

 tiques du fer, appareil qu'exploite en ce moment la 

 maison Hartmann et Braun, de Francfort. 



Il consiste essentiellement i lig. 1) en un cadre de fer 

 donxJ dont les petits côtés sont perforés, afin de recevoir 

 la tige de fer à essayer. Cette barre de fer F, de forme 

 cylindrique, est entourée d'une bobine magnétisante R 



résistance de la spirale de bismuth sous l'influence de 

 différents courants magnétisants, c'est-à-dire qu'on 



\V,. \V„ 



détermine la valeur — -, W/ désignant la résistance 



du bismuth dans le champ /"lorsque le circuit magné- 

 tisant est f(M-mé, W„ celle résistance dans le champ à 

 circuit ouvert et sans les moitiés de la barre de fer. 



Sur la courbe ou graduation accompagnant l'appa- 

 reil, on lit alors directement l'intensité du champ cor- 

 respondant à -^^. — ^i et l'on peut établir une courbe 



montrant la relation entre l'induction ainsi déterminée 

 et la force magnéto-motrice pour le système entier. 



Sitt 



Cali- 



Sait 



Cah 



Fig. 2. — l'ont dû Wlieatstone pour la mesure de la variation 

 de la résistance de la spirale de bismuth. 



La largeur de l'entrefer connue, on peut déduire sans 

 peine une seconde courbe ayant seulement Irait au fer 

 du barreau qu'on examine. Pour des mesures exigeant 

 une certaine précision, il faut tenir compte de la tem- 

 pérature, qui iniluence les valeurs obtenues k l'aide de 

 la spirale cle bismuth. 11 est donc bon de veiller à ce 

 que le courant de mesure dans le pont soit aussi faible 

 que possible, à ce qu'on ne le ferme que juste le temps 

 nécessaire, et à ce qu'on ne ferme pas plus longtemps 

 qu'il n'est besoin le circuit magnétisant, pour" éviter 



Fig. 3. — Vue d'ensemble de l'appareil pour la détermination des qualités magnétiques du for. 



et est interrompue en son milieu par une spirale plate 

 de bismuth [,, permettant de mesurer le llux magnétique 

 existant en cet endroit. Les deux sections de la barre 

 de fer sont serrées doucement contre les plaques pro- 

 tectrices de la spirale de bismuth à l'aide de deux 

 loquets à ressort H, de sorte que l'entrefer ait toujours la 

 même largeur. On doit prendre soin que les barreaux 

 à essayer passent à frottement doux à travers les deux 

 trous percés au corps, et qu'ils offrent des bases bien 

 planes. 



L'examen du fer se fait alors simplement en mesurant, 

 à l'aide d'un pont de Wheatstone (fig. 2), la variation de 



réchauffement de la spirale de bismuth pendant la 

 mesure. 



Si la température, lors de la mesure, diffère quelque 

 peu de celle qu'on obtient lors de l'étalonnement de la 

 spirale, on peut recourir à la formule : 



r — t désignant la différence entre les températures 

 de mesure et d'étalonnement; a = 0,014. 

 L'appareil complet (lig. 3)combiné pour l'examen du fer 



